一般社団法人 建築開口部協会《 一般社団法人 板硝子協会・ガラスブロック工業会

耐熱板ガラス品質規格》

制定

平成７年

９月１日

改定

令和５年

４月１日

一般社団法人
一般社団法人建築開口部協会
板硝子協会

ガラスブロック工業会

１．はじめにこの規格は、（一社）建築 開口部協会が所管する国土交通大臣認定防火設備において主構成材料として使用される耐熱板ガラスの品質について、（一社 ）建築 開口部協会，（一社）板硝子協会，ガラスブロック工業会の共通の規格として定めたものである。
２．適用範囲
この規格は、（一社）建築 開口部協会が所管する国土交通大臣認定防火設備において主構成材料として使用される耐熱板ガラスについて規定する。
耐熱板ガラスとは、網が入っていない単板ガラスで、指定性能評価機関の評価業務方法書による試験方法で２０分以上の遮炎性能を有するガラスであり、低膨張防火ガラス、耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスの３種類がある。
適用範囲となる防火設備を下表に示す。

防火戸の認定番号

構造方法または建築材料の名称

防火設備
EB-9101～EB-9108
防火設備
EB-9111～EB-9117
防火設備
EB-9121～EB-9124
防火設備
EB-9131～EB-9133
防火設備
EB-9141
複合防火設備
CAS-0259～0261

アルミニウム合金はめ殺し窓～アルミニウム合金製引き自動ドア
アルミニウム合金はめ殺し窓～アルミニウム合金製開き窓（ドア含む）
木質系はめ殺し窓～木質系開き窓
耐熱板ガラス入り鋼製はめ殺し窓～耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア
木質系開き戸耐熱板ガラス入木質系開き戸～耐熱板ガラス入鋼製開き戸・木質系開き戸・耐熱板ガラス入鋼製引き自動ドア

３．耐熱板ガラスの種類
耐熱板ガラスの種類は次の通りである。
（ａ）低膨張防火ガラス
素板の種 別：硼珪 酸ガラ ス（建 築用板ガラ スとし て通常 使用されて いるソ ーダ石 灰ガラスに 対し、ソーダ，石灰を減らし、主に硼酸を用いたガラス）
二次処理 ：素板ガラスを原寸切断後、熱処理をして防火用に使用できるようにした。
特長：一般の建築用板ガラスに比べ、青みが少なく高透明である。またフロート製法による一般の建築用板ガラスに比べて２倍以上の曲げ強度があり、万が一割れた際は、一般の建築用板ガラスと同様の割れ方をする。
（ｂ）耐熱強化ガラス
素板の種別：ソーダ石灰ガラス（建築用板ガラスとして通常使用されているガラス）
二次処理 ：素板ガラスを原寸切断してエッジに特殊研磨を施した後に特殊な強化処理をして耐熱強度を高め、防火用に使用できるようにした。
特長：フロート製法又はロールアウト製法による一般の建築用板ガラスに比べて約５倍の曲げ強度があり、万が一割れても細かく粒状に破砕する。（強度、破砕形状ともに『JIS R 3206 強化ガラス』を満足している。）
また、品質管理手法として、関連規格『JIS R 3223 耐熱強化ガラス』がある。

-1-

（ｃ）耐熱結晶化ガラス
素板の種別：リチウムアルミナ珪酸系組成のガラス
二次処理 ：素板 ガラス を再加 熱処理して ガラス 全体に 微細結晶を 均一に 析出さ せ、熱によ る膨張をほとんどなくして熱衝撃強度を高め、防火用に使用できるようにした。
特長：一般の建築用板ガラスと同様に切断加工が容易にできる。

４．規格対象品が備えるべき防火設備としての実績と防火性能
この規格で取り扱う板ガラスは、防火設備として次の（１）の実績があり防火性能に関して（２）の性能を有しているものとする。
（１）指定性能評価機関において、アルミニウム合金製の枠を用いた仕様で防火性能試験を受け、合格しているか、防火設備（防火戸）または、特定防火設備の個別認定の取得実績があることを原則とする。
（２）国土交通大臣認定防火設備において 認定されたアルミニウム製建具との組み合わせによって、（一社）建築 開口部協会と協議の上、指定性能評価機関により定められた防火設備の試験を受け合格すること。またはそれと同等以上の性能を有していること。
５．板厚の種類及び使用可能最大寸法とバリエーション（１）板厚の種類及び使用可能最大寸法
板厚の種類と使用可能最大寸法を下表に示す。

耐熱板ガラスの種類

板厚（呼称厚さ）の種類（ａ）低膨張防火ガラス

5ﾐﾘ , 6.5ﾐﾘ , 7.5ﾐﾘ , 10ﾐﾘ , 12ﾐﾘ（ｂ）耐熱強化ガラス

3ﾐﾘ，4ﾐﾘ，5ﾐﾘ, 6ﾐﾘ, 6.5ﾐﾘ, 8ﾐﾘ, 10ﾐﾘ, 12ﾐﾘ（ｃ）耐熱結晶化ガラス

5ﾐﾘ , 6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

使用可能最大寸法（見付寸法）

10ﾍﾟｰｼﾞ表を参照

本表に記述された使用可能最大寸法は、（一社 ）建築 開口部協会が所管する国土交通大臣認定
防火設備上使用することが可能な最大寸法を示したものである。
ガラスの種類によっては、生産していない寸法もあるので、詳細は各製造会社に確認する必要がある。

（２）バリエーション
バリエーションとして次の６タイプがある。
・透明タイプ－－－－耐熱板ガラスとして最も基本的なタイプであり、バリエーションの基本となるもの。
・熱線吸収タイプ－－透明タイプのガラス素地に微量な金属元素を加えるなどして日射吸収率を上げ、日射熱除去率 ＊ を高めたもの。

-2-

・ 熱線反射 タイプ －－透明 タイプの 表面に 金属の薄 膜を付着 させて 日射反射 率を上げ 、日射 熱除去率 ＊ を高めたもの、及び熱線吸収タイプの品種の表面に金属の薄膜を付着させて日射反射率を上げ、日射熱除去率 ＊ を高めたもの。
・ｾﾗﾐｯｸ印刷タイプ－ 透明タイプのガラスの表面にセラミック塗料を塗布し焼付け印刷したもの
・エッチングタイプ－透明タイプのガラスの表面にエッチング加工（＝フロスト、タペストリー加工）を施したもの
・型板タイプ－－－－表面に型模様を施したもの＊ 日射熱除去率とは１－η（ JIS R3106に規定する夏の日射熱取得率）で表される値を示す。
＊ なお上記５．記載の各耐熱板ガラスを組入れた（一社）建築 開口部協会が所管する国土交通大臣認定
防火設備の各防火戸標準仕様書記載の合わせガラス、 複層ガラスを使用可能とする。
６．板厚，寸法の許容差
各耐熱板ガラスの製造会社が責任をもって定め、この品質規格に掲載するものとする。
（１）板厚の許容差耐熱板ガラスの種類別の板厚の許容差を下表に示す。
耐熱板ガラスの種類

呼称厚さ

許容差

5ﾐﾘ

＋０ .５mm－０ .３mm

6.5ﾐﾘ , 7.5ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

±０.６mm12ﾐﾘ±０.８mm4ﾐﾘ±０.４mm5ﾐﾘ±０.４mm

6ﾐﾘ±０.５mm

8ﾐﾘ±０.６mm（ａ）低膨張防火ガラス

型板タイプ（ｂ）耐熱強化ガラス

前頁(2)ﾊﾞﾘｴｰ 3ﾐﾘ，4ﾐﾘ， 5ﾐﾘ，6ﾐﾘ，6.5ﾐﾘ
ｼｮﾝにある型
板タイプを除 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ
くもの（ｃ）耐熱結晶化
ガラス型板タイプ

透明タイプ±０.３ m±０.６mm

12ﾐﾘ±０.８mm5ﾐﾘ±０.５mm

6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

±０.６mm5ﾐﾘ±０.５mm

6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

±０.６mm-3-

（２）寸法の許容差耐熱板ガラスの種類別の一辺の長さの許容差を下表に示す。
一辺の長さの許容差耐熱板ガラスの種類

呼称厚さ

一辺の長さが1000mm以下

5ﾐﾘ

±２ mm

6.5ﾐﾘ , 7.5ﾐﾘ
10ﾐﾘ , 12ﾐﾘ

＋２ mm
－３ mm

3ﾐﾘ，4ﾐﾘ， 5ﾐﾘ，6ﾐﾘ，6.5ﾐﾘ

＋１ mm
－２㎜

（ａ）低膨張防火ガラス（ｂ）耐熱強化ガラス

一辺の長さが1000mmを越え2000mm以下

一辺の長さが2000mmを越え3000mm以下

±３ mm

±４ mm

±３mm

±４mm

8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ
12ﾐﾘ

＋２ mm
－３ mm

5ﾐﾘ

±２ mm

±３ mm

±３ mm

6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ
10ﾐﾘ

＋２ mm
－３ mm

±３ mm

±４ mm

（ｃ）耐熱結晶化ガラス＊ 但し、 （一社）建築 開口部協会が所管する国土交通大臣認定防火設備の各防火戸標準仕様書記載によるガラスのかかりしろが確保されるものとする。

-4-

７．耐風圧強度
耐風圧強度の計算方法は、以下の通りとする。
（１）使用するガラスの見付け面積、耐風圧強度
使用するガラスの見付け面積は、平成１２年建設省告示第1458号により、以下の通りとする。
１枚のガラスの見付け面積はそのガラスの種類、構成、及び板厚に応じて、次の式によって許容耐力が設計風圧力を上回るように計算した数値以下とする。
尚、当計算は、剛性の大きいサッシにガラスを４辺単純支持した場合に適用できる。この適用範囲以外については、各製造会社が個別に対応するものとする。
① 単板ガラス、合わせガラスの場合
ｔ２（300×ｋ １ ×ｋ ２ ）Ｐ１＝×（ ｔ＋Ａ）
４Ａ
Ｐｔ：ガラスの見付け面積（㎡）：ガラスの許容耐力（Ｎ／㎡またはＰa）：ガラスの呼び厚さ（ミリ）（合わせガラスにあっては、中間膜を除いたそれぞれのガラスの呼び厚さの合計厚さ）
ｋ １ ：ガラスの種類に応じて別表１、２に掲げる数値
ｋ ２ ：ガラスの構成に応じて別表３に掲げる数値
合 わせ ガラス のｋ １ は 構成す るそ れぞれ のガラ スの合 計厚 さに対 応した 単板ガ ラス の数値 とする 。
構 成す るそれ ぞれ のガ ラス のｋ １ の数 値が異 なっ てい る場 合には 、最 も小 さい 数値 のｋ １ を合わ せガラスのｋ １ とする。なお、本計算式が適用できる合わせガラスは、ＰＶＢあるいはＰＶＢと等価な中間膜によって構成された合わせガラスとする。
②複層ガラスの場合複 層ガラス の場合は 、構成 するガ ラスそれぞ れにつ いて計 算をおこな い、小 さい方 の数値をそ の複層ガラスの許容耐力とする。（計算式の添字１，２は構成するそれぞれのガラスを示す。）
Ｐ＝ｍｉｎ[Ｐ １ ，Ｐ ２ ]ｔ １２（300×ｋ １ ×ｋ ２１ ）Ｐ１＝×（ ｔ１＋）

Ａ４（ 300×ｋ １ ×ｋ ２２ ）ｔ ２２

Ｐ２＝×（ ｔ２＋ＡＡＰ
ｔ １ ，ｔ ２
ｋ１ｋ ２１ ，ｋ ２２）
４：ガラスの見付け面積：ガラスの許容耐力（Ｎ／㎡またはＰa）：構成するそれぞれのガラスの呼び厚さ：ガラスの種類に応じて別表１、２に掲げる数値（強度係数）：ガラスの構成に応じて別表３に掲げる数値（構成係数）ｋ ２１ ，ｋ ２２ の算定において、t ２ ／t １ またはt １ ／t ２ が2.0を超える場合は、 2.0として計算する。

-5-

別表

１

ガラスの種類による強度係数ｋ １

ガラスの種類

強度係数ｋ １

網入、線入磨き板ガラス

０．８

網入、線入型板ガラス

０．６

フロート板ガラス

呼び厚さ８ミリ以下

１．０

熱線吸収板ガラス

８ミリ超、１２ミリ以下

０．９

熱線反射ガラス

１２ミリ超、２０ミリ以下

０．８

２０ミリ超

０．７５

倍強度ガラス

２．０

強化ガラス

３．５型板ガラス

０．６

色焼付ガラス２．０

別表２

耐熱板ガラスの強度係数ｋ １

品種

呼び厚さｔ（ミリ）強度係数ｋ １

低膨張防火ガラス

5，6.5，7.5，10，12

２．０

耐熱強化ガラス

3，4，5，6，6.5，8，10， 12

３．５

透明ﾀｲﾌﾟ

5，6.5，8，10０．８型板ﾀｲﾌﾟ

5，6.5，8，10０．６耐熱結晶化ガラス

別表

３

ガラスの構成に関する係数

ガラスの構成ｋ２

構成係数 ｋ ２単板ガラス

１．０

合わせガラス

０．７５複層ガラス

ｋ ２１ ＝0.75×｛１＋（ｔ ２ ／ｔ １ ） ３ ｝
ｋ ２２ ＝0.75×｛１＋（ｔ １ ／ｔ ２ ） ３ ｝-6-８．出荷後の切断
耐熱 板ガラス の種類に よって 、各製 造会社から 出荷さ れた後 に切断でき るもの と切断 できないも のがあり、その可否をこの規格に明示することとする。

耐熱板ガラスの種類

出荷後の切断の可否（ａ）低膨張防火ガラス

不可（ｂ）耐熱強化ガラス

不可（ｃ）耐熱結晶化ガラス

可能

９．表示
（一社）建築開口部協会が所管する国土交通大臣認定防火設備における主構成材料として、この規格に則って使用される 耐熱板ガラスは、
１）製造会社名（または製造会社マーク）
２）商品名（または商品マーク）
３）本規格適合品であることを示すマークを表示する必要がある。
本規 格適合品 であるこ とを示 すマー クを下図に 示す。 表示方 法は次のい ずれか の方法 とし、ガラ ス
施工後において確認することができる適切な場所に表示することとする。
尚、証紙の貼り付けの場合は、その証紙の発行について製造会社が運用基準を定め、責任をもって適切に管理することとする。
《本規格適合品であることを示すマークの表示方法》
Aサンドブラストなどによる打刻
B印刷
C証紙の貼り付け《表示するマーク》

6～15mm10～25mm-7-

１０．特記事項について
この規格に定める事項以外に特記する事項がある場合は、受渡当事者間の協定による。

１１．規格の改訂
この規格は必要に応じ改訂を行う。
その場合、改定 の内容については、（一社）建築 開口部協会，（一社）板硝子協会，ガラスブロック工業会の三者で協議を行って定めるものとする。

-8-

【解 説 】
この解説は、本文に想定した事項及びこれらに関連した事項を説明するもので、品質規格の一部ではない。

１．耐熱板ガラスの種類について
令和 ５年４ 月現在、耐熱板ガラスとして本品質規格が適用される商品名及び製造会社を次に示す。

耐熱板ガラスの種類
低膨張防火ガラス

商

品

名

ピ ラ ン

ＡＧＣ 株式会社

マイボーカ

ＡＧＣ 株式会社

パイロクリア

日本板硝子株式会社

ファイアレックス

セントラル硝子プロダクツ株式会社

ファイブスター

サンゴバン・グラス・ジャパン株式会社

ＹＫＫ ＡＰ耐熱強化ガラス

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

エムジーぼうかまねきや硝子株式会社

ファイアライト日本電気硝子株式会社

耐熱強化ガラス

耐熱結晶化ガラス製造会社

２．使用可能最大寸法について
本文に記述された使用可能最大寸法は、（一社 ）建築 開口部協会が所管する国土交通大臣認定防火設備上使用することが可能な最大寸法を示したものである。
ガラスの種類によっては、生産していない寸法もあるので、詳細は各製造会社に確認する必要がある-9-

確認済 耐熱板ガラス一覧表

会社名

セントラル硝子
プロダクツ㈱耐熱板ガラスの種類
耐熱強化ガラス

商品

名品

ファイアレックス

透明タイプ種

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

熱線吸収タイプ

日本板硝子㈱耐熱強化ガラス型板タイプ（カスミ）
透明タイプ

パイロクリア

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

日本電気硝子㈱ＡＧＣ㈱耐熱結晶化ガラス

低膨張防火ガラス

熱線吸収タイプ
セラミック印刷タイプ
エッチングタイプ
型板タイプ（ﾐｽﾄ）型板タイプ（ｶｽﾐ）透明タイプ(ハイグレード・ネオ)型板タイプ(梨地・カスミ・ベーシック)
透明タイプ

ファイアライトピラン

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

耐熱強化ガラス

マイボーカ

透明タイプ

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

サンゴバン・グラス・ジャパン㈱耐熱強化ガラス

熱線吸収タイプ型板タイプ（ﾐｽﾄ）
エッチングタイプ
透明タイプ

ファイブスター

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)ＹＫＫ ＡＰ㈱耐熱強化ガラス

まねきや硝子㈱耐熱強化ガラスＹＫＫ ＡＰ
耐熱強化ガラス
エムジーぼうか

熱線吸収タイプ型板タイプ（ﾐｽﾄ）
透明タイプ
透明タイプ
型板タイプ（ﾐｽﾄ）- 10 -（一社）建築開口部協会
最大寸法（見板 厚付寸法）
（ﾐﾘ）
（mm）
5、6
1200×2400
6.5
2000×2400
8、10、122400×3000
8、10、122300×3000

5、6、6.5
8、10、1254、5、66.58、10、121200×2400
2300×3000
1200×2400
1200×2400
2000×2400
2400×3000

8、10、122400×3000

8、10、128、10、128、10、124
5

2400×3000
1800×2400
1800×2400
1200×2400
1200×2400

5、6.5、8、101200×2400

5、6.5、8、101200×2400

5
6.5、7.5、10、12
5 、 6.5 、 7.5 、10、123、45、6、6.5
8、10、121200×2400
2000×3000

8、10、122400×3000

8、10、124、6、8
3、5、64、5、6、6.5
8、10、122200×3000
1200×2400
1200×2400
1200×2400
2000×3000

8、10、122000×3000

8、10、1264、5、6、6.5、8、10、124、5、6、6.5
8、10、124、5、6、8

2000×3000
1200×2400

1200×2400
1200×2400
1450×2550
2400×3000

1200×2400
1300×2400
2000×3000
1200×2400

３．バリエーションについて本文に記載されたバリエーションは、（一社）建築開口部協会が所管する国土交通大臣認定防火設備上使用することが可能なものを示したものである。
ガ ラスの種 類によっ ては、 生産し ていないバ リエー ション もあるので 、詳細 は各製 造会社に確 認する必要がある。
尚、 熱線吸 収タイプ について 防火性 能を確認 した試験 に用い たガラス は「厚さ ８ﾐﾘ換算 で日射 熱除去率 ＊ が０．４７」の熱線吸収ガラスである。
現在日本国内で生産、販売されている熱線吸収ガラスの色調には、グレー、ブロンズ、ブルー、グリーンがあるが、日射熱除去率 ＊ が最も高かったグリーンの色調のガラスを熱線吸収ガラスの代表として防火性能の確認をおこなった。
また熱 線反射 タイプ につい て防火 性能を 確認 した試 験に用 いたガ ラス は「厚 さ８ﾐﾘ換 算で日射 熱除去率 ＊ が０．７８」の熱線反射ガラスであるが、このガラスの反射膜はスパッタリング方式によるもので、膜の種類はＳＳ８である。
現 在日本国 内で生産 、販売 されて いる熱線反 射ガラ スには 、オンライ ン方式 のもの とオフライ ンの スパッ タリン グ方式 のも のがあ るが、 スパッ タリ ング方 式によ ってＳ Ｓ８ 反射膜 を付着 させた ガラスが日射熱除去率 ＊ が最も高く、このガラスを熱線反射ガラスの代表として防火性能の確認をおこなった。
したがって、熱線吸収タイプ、熱線反射タイプ 、については、防火性能を確認したガラスの日射熱除去率 ＊ 同程度以下の対応が可能である。
＊日射熱除去率とは１－ η（JIS R3106に規定する夏の日射熱取得率）で表される値を示す。
セ ラミ ック印 刷タイ プに ついて 防火性 能を確 認し た試験 に用い たガラ スは 、透明 タイプ の素板 に日射透過率が０％であるブラック色を前面に印刷（印刷範囲は端部際まで）したものである。
したがって、日射透過率が０％以上の印刷色、つまり全印刷色の対応が可能である。また、熱線を吸 収す る 印刷部 分が多 いほ ど、ガ ラス全 体の温 度レ ベルが 高くな ること 、印 刷部分 はやや 強化歪 が入 りにく く、若 干耐熱 強度 が低く なるこ と、印 刷パ ターン による 温度差 はコ ンピュ ーター シミュ レー ション によっ て推定 する と試験 炉内の 温度分 布に 比較し て小さ く、そ の影 響は無 視でき る範囲 であることから、全面印刷の他、パターン印刷の対応が可能である。
エ ッチング タイプに ついて 防火性 能を確認し た試験 に用 い たガラスは 、透明 タイプ の素板に、 耐熱強化加工前の短期許容応力が、同厚のフロートガラス25ＭＰa（250kgf/ｃ㎡）であるのに対して9.8ＭＰa（100Kgf/ｃ㎡）となるエッチング処理を全面に施した（エッチング範囲は端部際まで）ものである。
したがって、耐熱強化加工前の短期許容応力が 9.8ＭＰa（100kgf/ｃ㎡）以上となるエッチング処理を施したものの対応が可能である。また、エッチング加工部分は耐熱強度が低いことから、全面エッチングの他、パターンエッチングの対応が可能である。
型 板タイプ について は、型 のパタ ーンが防火 性能に 大きな 影響を与え ると考 えられ るので、型 のパターンごとに防火性能を確認する必要がある。なお、耐熱結晶化ガラスは、熱による膨張がほとんどなく、型のパターンによって防火性能に影響がないため、防火性能を確認する必要はない。

- 11 -

耐熱板ガラス品質規格

平成 7年19月 1日
平成 9年 4月17日
平成 9年10月８日
平成 10年 7月13日
平成 11年 6月22日
平成 12年 5月30日
平成 14年 2月 1日
平成 14年 9月 1日
平成 15年12月19日
平成 17年４月１日
平成 18年４月１日
平成 19年４月１日
平成 20年 4月 1日
平成 21年11月 1日
平成 22年11月 1日
平成 24年 3月30日
平成 25年 5月 1日
平成 27年 7月 2日
平成 28年 6月 8日
平成 28年 7月25日
平成 29年 4月20日
平成 29年11月 1日
平成 30年 3月 1日
平成 30年 9月 1日
平成 31年 2月 1日
令和 2年12月 1日
令和 5年 4月 1日
一般社団法人
〒101-0048

一般社団法人〒108-0074

制定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定

建築開口部協会
東京都千代田区神田司町２ 丁目 ８番４
吹田屋ビル６階TEL 03-6459-0730
FAX 03-6459-0731
板硝子協会
東京都港区高輪１丁目３番１３号
NBF高輪ビル４階
TEL 03-6450-3926
FAX 03-6450-3928

ガラスブロック工業会〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-21-16
日本ガラス工業センター3階TEL 03-5937-5861
FAX 03-5389-7010- 12 -